Übersichbrcchcn. III. Lauf. 



Probe 



S - 



Halt pro / 



Au 



Ag 



Fein- 

 halt 



Gangquarz . 



;1.0 

 10-0 

 15-0 

 20-0 



1-3 



0-52 

 0-45 



l(i 

 24 

 44 



8 



8 

 16 

 1(3 



4 



667 

 (500 

 713 

 667 



Die Guldquarze aus dem Jakobschachte ((ianglinse des III. Hurizont) 

 wurden in den Grusonwerken der Firma Friedrich Krupp in Magdeburg- 

 Buckau einer Untersuchung im großen unterworfen. Der Bericht lautet: 



Bericht über Versuch Nr. I4ß0 mit Goldtellurerzen. 



Das eingesandte Erz bestand aus hartem, milchweißem Quarz in 

 Stücken bis zu etwa 200 mm. Das Gold ist zum größeren Teile als freies 

 Gold in äußerst feiner Verteilung vorhanden, zum geringeren Teile tritt 

 es als Tellurgold auf. In dem Erze sind ferner enthalten geringe Mengen 

 von Antimonglanz,^) Magnetkies, Arsenkies, Schwefelkies, Kupferkies, Wolf- 

 ramit und Glimmer. 



Durch Brechen auf dem Steinbrecher wurden die Ouarzstücke auf 

 etwa 30 — 35 mm zerkleinert und sodann durch Quartieren eine Durch- 

 schnittsprobe genommen, in der ein Halt von ■ 



16,6 g Gold und 12,0 g Silber p. t. von 1000 kg 

 festgestellt würde. 



Vorversuche. 



5(X)0 g durch Sieb Nr. 40 zerkleinertes Roherz wurden mit 500 g 

 Quecksilber in der geschlossenen Kugelmühle 4 Stunden lang amalgamiert 

 und hierauf das Quecksilber in der Sicherschüssel ausgewaschen. Der 

 Versuch hatte folgendes Ergebnis: 



1. Halt des Roherzes 16-5 g Au 12-0 g Ag p. i. 



2. Halt des amalgamierten Rückstandes .... 7-5 g Au 11-0 g Ag p. t. 



Mithin sind amalgamiert 9-0 g Au 1-0 g Ag p. t. 



oder ■54-6'>'ç, des Goldes und 8-3% des Silbers. 



2000 g des Amalgamations-Rückstandes wurden mit 2-0 g Ätzkalk 

 (1 kg p. t.) versetzt und hierauf 4 Tage lang mit einer 0-25prozentigen 



^) D. h. unserem ,,Jamesonit" (s. S. 2:î — 25). 



